교반기 가 장착 된 N 2 퍼징 된 반응기 에 헥산 1 . 39 kg , 스티렌 용액 0 . 37 kg 및 부타디엔 용액 2 . 27 kg ( 헥산 중 21 . 6 중량 ％) 을 첨가 하 였 다 . 반응기 를 n - 부틸 리튬 용액 3 . 19 mL 로 충전 한 후 , 2 , 2 - 비스 ( 2 '- 테트라 히 드로 푸 릴 ) 프로판 용액 1 . 13 mL 로 충전 하 였 다 . 반응기 자켓 을 50 ℃ 로 가열 하 고 , 중합 을 약 75 분 동안 지속 하 였 다 . 중합체 시멘트 를 실온 으로 냉각 시키 고 , 2 , 6 - 디 - tert - 부틸 - 4 - 메틸 페놀 을 함유 한 이소프로판올 중 에 켄 칭 시키 고 드럼 건조 시켰 다 . 이 는 하 기 에 표기 된 실시 예 3 이 다 .